- 198 — 



Während die normale Faser sofort nach der Einwirkung der Chlor- 

 zinkjodlösung eine tiefviolette Färbung mit den charakteristischen 

 Eigenschaften des starken Pleochroismus annimmt, war die Sulfid- 

 faser jedenfalls viel widerstandsfähiger. Es dauerte oft stunden- 

 und tagelang, ehe sich die Faser überhaupt färbte und die schließ- 

 lich eintretende Farbennuance wich von der an der normalen Faser 

 zu beobachtenden stark ab, die Membran erhielt mehr einen braun- 

 violetten Ton. Die Differenz in dem Verhalten der normalen und 

 der Sulfidfaser zeigt sich am schönsten, wenn man beide Fasern 

 in demselben Präparat mit Chlorzinkjodlösung behandelt. Es ist 

 also durch die Einlagerung des Schwefelzinks in den Interstitien 

 der Zeliulosemembran eine bedeutende Erschwerung, wenn nicht 

 gar eine Verhinderung für das Zustandekommen der normalen 

 Zellulosereaktion eingetreten. Weitere Versuche über den Einfluß 

 der Einlagerung des Schwefelzinks auf Reaktionen und Färbungen 

 wurden bisher noch nicht ausgeführt, ich beabsichtige jedoch, die 

 zahlreichen sich hieran anknüpfenden Fragen noch eingehender 

 zu verfolgen. 



Die Untersuchungen, die Em ich und Donau mit den 

 Sulfidfäden über die Reaktionsfähigkeit gegenüber anderen Metallen 

 angestellt haben, legten es nahe, ähnliche Versuche, allerdings nur 

 nach der qualitativen Seite hin, mit den Nesselfasern vorzunehmen, 

 im Anschluß an das Vorstehende will ich hierüber noch kurz be- 

 richten. Es genügen sehr geringe Mengen, um die charakteristischen 

 Färbungen hervorzurufen. Bringt man zum Beispiel die Fasern in 

 eine ganz schwache Lösung von Goldchlorid, so tritt in kurzer 

 Zeit eine dunkelbraune Färbung ein, die von Schwefelgold her- 

 rührt. Diese Färbung zeigt einen starken Pleochroismus dunkel- 

 braun-hellbraun. Es ist nun interessant, daß, wie auch schon 

 Em ich und Donau beobachtet haben, bei dieser Färbung das 

 Schwefelgold leicht durch Erhitzung reduziert werden kann. Die 

 Membran erscheint dann in der reinen Ooldfarbe, die ich früher 

 schon beschrieben habe, mit starkem Pleochroismus rot-grünblau.^) 

 Benutzt man eine Lösung von Platinchlorid, so wird die Sulfid- 

 faser ebenfalls bald dunkelschokoladebraun gefärbt und zeigt einen 

 ähnlich starken Pleochroismus. Auch bei dieser Färbung ist eine 

 Reduktion durch Erhitzen möglich und die Faser erhält dann die- 

 selben Eigenschaften, als wenn sie direkt mit Platinchlorid be- 



'} Ber. d. Sachs. Ges. d. Wiss., XLVIII, 612-628, 1896. 



